ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 188 8, N:0 7. 485 



ytor. Få de ligga i luften blifva de naturlige«, snart anlupna, 

 grå och matta. Kristallerna böra derföre helst, medan de äro 

 friska, öfverstrykas med något skyddande medel, såsom t. ex. 

 fernissa. I brist på sådan använde jag en svag gummilösning 

 och lyckades på detta sätt konservera flere kristaller, så att de 

 äfven lämpade sig för goniometriska bestämningar. 



Såsom redan genom observationer på konstgjorda blykristal- 

 ler har utrönts, tillhör bly det reguliära systemet. På konst- 

 gjorda kristaller äro oktaeder och tärningytor iakttagna '). 



På det af mig hopsamlade materialet af kristalleradt bly 

 har jag observerat följande former: 



Oktaedern, O (111) 



hexaedern, ooOco(lOO) 



rombdodekaedern, ooO(HO) 



ikositetraedern 202(211) 



triakisoktaedern 50 (551) 



tetrakishexaedern co04 (410) 



För de tre sistnämnda af dessa ytor må följande vinkel- 

 värden anföras : 



(110): (211) 

 (211): (211) 

 (211): (112) 

 (110): (551) 

 (551) :(515) 

 (410): (110) 



Tetrakishexaedern <=o04 (410) är hittills endast iakttagen 

 på ett ställe på en kristall och kunde endast bestämmas genom 

 skimmermätning. 



Triakisoktaedern 50 (551), som på bly är rätt allmän, sy- 

 nes ej vara observerad förut, hvarföre den kan angifvas såsom 

 en för reguliära systemet ny form. 



Blykristallerna äro i likhet med kristaller af flere andra 



enkla ämnen till sin habitus anmärkningsvärdt växlande. Van- 



] ) Goldschmidt: Index der Krystallformen der Mineralien. Berlin 1886,309. 



beräkn. 



observ. 





30° 



29^ 58' 





48° 11' 



47 3 45' 





33 J 33' 



33' 57' 





8' 3' 



7° 59' 





46° 40' 



46° 22' 





30° 58' 



31° 10' 



(medeltal). 



